分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：水泥标号得32.5、42.5是怎么得来的，一般325水泥得抗压强? 
泥标号得32.5、42.5是怎么得来的，一般325水泥得抗压强度为什么不是32.5MP，那么32.5是怎么得出来得？？
回答：关于水泥标号　　水泥新标准是：GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》。从2001年4月1日起正式实施。　　水泥新标准与老标准相比修订的主要内容是：　　（1）六大水泥产品标准均引用GB/T17671－1999方法为该标准的强度检验方法,不再采用GB177－85方法。 　　（2）水泥标号改为强度等级  　　六大水泥标准实行以MPa表示的强度等级，如32.5、32.5R、42.5、42.5R等，使强度等级的数值与水泥28天抗压强度指标的最低值相同。新标准还统一规划了我国水泥的强度等级，硅酸盐水泥分3个强度等级6个类型,即42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R。其他五大水泥也分3个等级6个类型，即32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。 　　（3）强度龄期与各龄期强度指标设置 　　六大通用水泥标准修订的内容还涉及到强度龄期与各龄期强度指标的设置。六大通用水泥新标准规定的强度龄期均为3天和28天两个龄期，每个龄期均有抗折与抗压强度指标要求。　　（4）其他方面的修订　　编号与取样中取消了4～10万吨不超过200吨和小于4万吨不超过100吨为一个编号的规定，改为10万吨以下不超过200吨为一个编号。在水泥袋上应清楚标明的字样中，取消了“立窑与旋窑”字样，六大通用水泥新标准将“交货与验收”的第一号修改单并入标准正文。　　水泥强度检测方法是衡量水泥力学性能好坏的一种有效手段，新标准用GB/T17671－1999取代GB177－85，将对我国的水泥企业产生深刻的影响。应该注意的是，GB/T17671－1999虽然是一个推荐性方法，它早于1999年5月1日起生效实施。由于强制性六大通用水泥新标准采用它作为水泥强度检验方法，所以在六大通用水泥新标准正式实施时，GB/T17671－1999方法就上升为强制性方法，必须贯彻执行。　　根据水泥生产企业和建筑施工单位的大量水泥ISO强度、GB强度与砼强度相互关系试验表明，水泥ISO强度更能敏感地反映出水泥强度的实际情况，可以消除原水泥强度检验方法使部分水泥强度虚高的现象，有利于提高水泥的真实活性，有利于水泥的使用。新水泥强度等级与老水泥标号对等关系如下表所示水泥标号   水泥强度等级 GB175-92   GB175-1999 725(R)   62.5(R) 625(R)   52.5(R) 525(R)   42.5(R) 425(R)   32.5(R) GB1344-92   GB1344-1999 625(R)   52.5(R) 525(R)   42.5(R) 425(R)   32.5(R) GB12958-91   GB12958-1999     52.5(R) 525(R)   42.5(R) 425(R)   32.5(R) 水泥新标准的实施在提高水泥质量的同时也保证了建筑工程的质量。水泥的新标准是在原水泥标准的基础上，参考《欧洲水泥试行标准》（ENV197-1：1995）修改制定的。为了使我国水泥强度的检验方法与国际标准接轨。在此之前我国已颁布了《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T17671-1999），用于水泥强度检验的新规定有关内容介绍如下。水泥的新标准1．将原有水泥标号改为强度等级，即水泥分32.5级、和52.5级，取消了原标准中的325标号，亦即原325号水泥将被取消。采用新标准后，由于水泥强度检验的胶砂组成变化，原水泥的标号与新水泥强度等级大致关系见表1。表1原水泥标号于新水泥强度等级关系原水泥标号 325 425 525 625新水泥强度等级 – 32.5 42.5 52.52．水泥强度的龄期一律定为3d和28d，取消了原水泥标准中的7d强度。3．水泥强度的检验采用《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T1767-1999）规定的方法，其中复合硅酸盐水泥的胶砂强度检验不再采用胶砂流动度方法测其用水量。火山灰质水泥做强度检验时，须按流动度方法确定用水量。